352 Sitz.iirif; <ier i>livs.-niath. Cla.ssf v. Ifi. Maiz 1911. — Mitth. v. IK. p>br. 

 7')^. s. Vergleich zwischen Ring und Stab. 



I 



steil Abweichungen vom Mittelwert (die kleinsten mittleren Fehler) 

 ergeben (Tabelle a und b). In diesen sind, an Stelle der Einzelwerte, 

 die Verhältniszahlen bezogen auf den Mittelwert der ganzen Reihe, 

 diesen gleich hundert gesetzt, zusammengestellt. Die unter loo lie- 

 genden Werte sind eingeklammert. Aus der Verteilung dieser Felder 

 ersieht man auf den ersten Blick, daß die Festigkeiten und Dehnungen 

 an den Rändern der Gummiplatten vielleicht etwas kleiner sind als 

 in der Mitte; aber wesentliche Unterschiede haben sich nicht ergeben. 

 Die abgeleiteten Mittel und ilire mittleren Fehler sind in die beiden 

 Bilder eingetragen. Das Amt hat sich nach diesen Befunden für die 

 künftige Anwendung der Ringprobe entschieden. 



Die Prüfmaschine Fig. 4 ist so eingerichtet, daß die Kraftmessung 

 durch eine Neigungswage geschieht, deren Pendel in seinem größten 

 Ausschlage beim Reißen der Probe in dieser Stellung durch Sperr- 

 klinken festgehalten wird, so daß man die Kraftablesung in aller Ruhe 

 nach Beendigung des Versuches machen kann. Ähnliche Einrichtung 

 liesteht auch für die Dehnungsal)lesung, die an einem Maßstab (Fig. 7) 

 geschieht, der sich, von der unteren Rolle mitgenommen, relativ gegen 

 die obere Rolle verschiebt. Die Verbindung zwischen der unteren 

 Rolle und dem Dehnungsmaßstab Avird im Augenblick des Bruches 

 unterbrochen. 



Wie bei den Metallen, so ist auch beim Kautschuk Erfahrungs- 

 tatsache, daß bei seiner Inanspruchnahme durch eine äußere Kraft 

 nicht sofort die ganze Formänderung auftritt, sondern, daß ebenso 

 wie dort, eine Nachwirkung stattfindet, d. h., daß beim Versuch die 

 endgültige Dehnung erst nach einiger Zeit abgelesen werden kann; 



